606 
G. Linck. 
reicher Labradorit und vermuthlich ein Hypersthen ausgeschieden; 
nach der Quarzaufnahme erfolgte die vollständige Resorption des 
letzteren und die theilweise des Feldspaths, sowie die ausgedehnte 
Bildung von Eisenerz in Form von Skeleten und die eines anderen 
Plagioklases in feinen Leistchen. 
Geeignet für die Untersuchung wurden zwei Magmen desselben 
Gebiets befunden, von denen das eine relativ kieselsäurearm und 
eisenreich (Anal. 'VII) 1 , das andere relativ kieselsäurereich und eisen- 
arm (Anal. X ) 2 ist. Ihre Zusammensetzung ist folgende: 
Anal. VII 
X 
VII a 
X a 
Si 0 2 . 
. 49,05 . 
. 50,30 . 
. 49,71 . 
. 62,62 
Ti 0 2 • 
0,32 . 
. 0,45 . 
. 0,32 . 
. 0,56 
P 2 O 5 . 
. 1,39 . 
. 1,81 . 
. 1,41 . 
. 2,25 
Al 2 O 3 . 
. 13,73 . 
. 12,47 . 
. 13,91 . 
. 15,53 
F ©2 O 3 . 
. 8,26 . 
. 4,66 . 
. 8,37 
Fe O . 
. 9,31 . 
. 12,88 . 
. 9,44 
Mn O . 
. 0,41 . 
. 0,23 . 
. 0,42 . 
. 0,29 
Mg O . 
. 3,96 . 
. 2,97 . 
. 4,01 . 
. 3,70 
Ga O . 
. 7,01 . 
. 5,80 . 
. 7,10 . 
. 7,22 
Na 2 O . 
. 3,34 . 
. 3,52 . 
. 3,39 • 
. 4,38 
K 2 0 . 
. 1,89 . 
. 2,77 . 
. 1,92 . 
. 3,45 
Summe : 
k 
98,67 
0,96 
97,86 
0,90 
100,00 
100,00 
Von Herrn I). Zschimmer in Firma Schott & Gen. wurden mir 
nun liebenswürdiger Weise zwei Gläser geschmolzen, von denen das 
eine der vollständigen Analyse VII, das andere der Analyse X ab- 
züglich des Eisens entsprach. Die künstlichen Gläser hatten die 
unter VII a und Xa gegebene Zusammensetzung und schmolzen bei 
1300 Grad glatt. Diese beiden Gläser wurden sodann fein gepulvert 
und für sie von meinem Schüler Herrn Dr. M. Schweig freundlicher 
Weise nach der von ihm anderwärts angegebenen Methode 3 die 
Aufnahmefähigkeit für Kieselsäure bezw. Eisen festgeslellt. Die 
Versuche wurden in einem Fletcherofen vorgenommen und die 
Temperatur mit Hilfe eines Pyrometers nach Le Ghatelier auf 
1300 Grad constant erhalten. Die Schmelze wurde in einem Porzellan- 
tiegel hergestellt und auf Homogenität nach der von Schweig an- 
gegebenen Art mittels ausgezogener Fäden geprüft. Nach dem Ge- 
sagten lag die Temperatur 175 Grad über der Schmelztemperatur 
des Labradorits und 115 Grad über der des Magnetits 4 . 
Es zeigte sich dann, dass 20 Gramm des Magmas VII a im 
Stande waren, bei der angegebenen Temperatur 1,05 Gramm Si 0 2 
1 1. c. pag. 437. 
2 1. c. pag. 451. 
3 M. Schweig, Untersuch, über die Differentiation der Magmen. 
N. Jahrb. B. B. XVII. p. 516 ff. 
4 Nach Doelter, Miner, u. petr. Mitth. 21. 1902. 23—30. 
